( 54* ) 



mant et chauffe sur une lame de platine, il ne foisonne pas; a la septieme attaque par 

 le melange oxydant, il donne un oxyde jaune pale non cristallise. 



» Lorsque Ton chauffe ce graphite dans un tube a essai, il deflagre et se brise en 

 menus morceaux. Nous avons pense qu'il renfermait des gaz, et nous en avons chauffe 

 i cc au rouge sombre dans le vide. II s'est degage 4 C V de gaz renfermant 0,7 d'air. Le 



presence d'un melange d'hjdrocarbures et d'hydrogene. Cette occlusion du gazexplique 

 les proprietes explosives du graphite de Borowdale soumis a Taction de la chaleur. 



» Ce graphite est impur; il contient 3, 12 de cendres pour 100. Elles ont conserve 

 exactement la forme et le volume du graphite; elles renferment du fer, de 1'alumine, 

 du manganese, de la chaux et de la silice. Le fer et le manganese predominent. 



» Graphite de Ticonderoga. — Ce graphite a ete etudie avec details par M. Luzzi. 

 11 se presente en lamelles brillantes possedant de nombreuses stries rectilignes. Sous 

 Taction de Tacide nitrique, il foisonne Ires nettement et fournit une matiere feuilletee, 

 d'aspect cristallise, qui reprend par la pression son volume primitif. Traiteparle me- 

 lange oxydant, il est completement transforme en acide graphitique de couleur vert 

 clair des la septieme attaque. Ces cristaux ont conserve la forme du graphite, et, si 

 Ton continue a faire agir le melange oxydant, a la neuvieme attaque, il prend une cou- 

 leur jaune pale, et, examine au microscope, il a perdu toute forme cristalline. 



» Graphite de Greenville. — Ce graphite se presente en petits cristaux impregnes 

 d'une gangue calcaire. Au microscope on ne retrouve plus sur la roche calcaire Tim- 

 pression des stries et des triangles equilateraux de graphite, ainsi que nous Tavons 

 indique precedemment pour une pegmatite. 



» C'est un graphite foisonnant, ainsi que M. Luzzi Ta indique, qui a besoin de 

 huit attaques pour etre transforme en oxyde graphitique jaune. 



» Graphite d'Omesnack (Groenland). — Ce graphite est amorphe et tres im- 

 pur; la perte au rouge a ete de 0,09 pour 100 et il nous a donne 21, o4 pour 100 de 

 cendres. Ces dernieres sont presque blanches, contiennent peu de silice et sont tres 

 riches en alumine; elles contiennent aussi de la chaux et de la magnesie. 



» Examine au microscope, ce graphite se presente en ties petits cristaux, ressem- 

 blant au graphite volatilise plutdt qu'a un graphite cristallise dans un bain liquide. 



» Graphite non foisonnant, ainsi que Ta signale M. Luzzi. 



» Graphite de Mugrau {Boheme). — Graphite en masse, ne presentanl pas a la 

 loupe de cristaux reguliers. 11 renferme de tres petits cristaux, visibles au microscope 

 avec un fort grossissement. Son aspect rappelle les graphites obtenus par Taction d'une 

 temperature elevee sur un carbone amorphe; il n'a certainement pas ete produit dans 

 un bain liquide de metaux ou de matieres en fusion. 



» Perte au rouge 9,21; cendres 37,32. Ces cendres sont ocreuses, elles renferment 

 une notable quantite de silice, de Talumine, du fer et des traces de manganese. 



» Ce graphite ne foisonne pas. Son oxyde graphitique, qui se produit avec facilite, 

 parait completement amorphe. 



» Graphite de Scharzbach {Boheme). — Ce graphite, a ssez tendre, a le merne 

 aspect que le graphite de Mugrau. Perte au rouge, 6,82; cendres, 44,27, 

 de la silice, du fer, de Talumine, de la chaux et du manganese; graphite 1 



